SVR VHIST. NATVRELLE ET LES ARTS. 5^5* 



ro. J'ai difTous '- lod d'aeide de taj-rre ctiftallife dans I'eau , &: j« rat" 

 fair bouilUr avec de I'etaio en feuilles & du cuivre poll pendant trois 

 heures : I'etain avoir perdu 0,0004. ^°'^ ' "i'"^ '^ cuivre n'avoit pai chang^ 

 a i'ej^ard. de la couleur &i du poids. 



1 1. J'ajoutai a la meme folution (10) a-utanf de potafTe qu'iJ en falloic- 

 pour faturer le rartre : j'y jerai encore une lame de cutvre poli & de I'etaiti- 

 ta feuiHes, & laiflai bouillir un peu. L'ecain que j'y avois ajoute avoir 

 perdu o,oooj lod de Ton poids. Le cuivre etoit enduit d'une pellicule- 

 d'etain; mais il n'avoit pas acquis une augmentation fenCble de poids. 



12. J'ai dillous un lodde crcme de tartre dans J'eau, & je I'ai fature 

 avec defaJkali v^dgetal. J'ai fait bouillir dans cerre folution , de I'eraiii en> 

 feuilles & da cuivre poli pendanc trois heures ; apres cela le cuivre 

 n'etoit point change, mais I'erain avok perdu o,Q0i:^ lod de fon poids.. 

 Ayant ajoute quelques gouttes d'acide de tartre difFous , j'ai fait bouillir 

 dcrechet le rout enfemble. l.e cuivre etoir enduit d'une couleur d'etain. 



13. J'ai fait bouillir J lod de-creme de tartre diflous dans I'eau avec 

 una lame de cuivre poli , qui feu: fa furface etok couv.erte d'une legcre 

 pellicule d'etain ; le cuivre avoir perdu par-la 0,0062 lod de fon poids 

 fous lorme dune fcorie detachee. Une partie etoit difloute & I'autre partie 

 eroit fur le fond de la fiole. Je mis dans cette folution une lame de cuivre 

 poli & de I'etain en feuilles : je trouvai aprcs trois heures I'etain & le cuivre" 

 cnduirs d'une croute noire, epailFe, qu'on en auroit pu feparer ; j'ai rrouvd' 

 que retain avoir perdu 0,007 ^'^^ '^^ ^''" poids par cette operation. Mais 

 It cuivre n'avoit rien perdu, & etoit couvert d'une couleur d'etain inegale- 

 & lale. Dans les endroits ouon otoit la pellicule noire on pouvoit voic 

 une petite ecaille d'etain. 



14.. J'ai diflous y lod de creme de tartre dans I'eau, & dans la meme 

 folution 0,005" '°'^ ^^ chaux de cuivre qui etoit precipite du vitriol bleu* 

 par la potalfe. Apres avoir fait bouillir dans cette folution une piece- 

 d'etain en feuilles & du cuivre poli pendant trois heures jl'dtain etoic 

 eouvert d'une croute entiere, mais detachee , comme dans I'exper. j^ j^, 

 & apres avoir ^e fepare de cette croute il pefoit 0,0071 lod moins que- 

 quand je I'y jerai. Le cuivre etoir eouvert d'une pellicule rioirstre ,.. S6 

 avoir acquis une augmentation de 0,004- '"'^ '^^ poids. 



I y. J'ai diflous dans I'eau ^d'acide de tartre criftallifd & 0,0028 Iod5 

 ^e chaux de cuivre precipite. J'ai fait bouillir dans cette folution unelame- 

 de cuivre poli & de I'etain en feuilles pendant trois heures; je trouvai quts 

 tetain-.apres avoir ete nertoye de la croure noire dont il etoit charg^ j, 

 avoir perdu leOjOoyfi lod de fon poids. Le cuivre, qui etoit eouvert d'une- 

 pellicule noire, & qui n'etoit pas detache., avoif acquis une augmenta- 

 tion de 0|0004lod.. 



i^S. Je faifojs bouillit dans une foiution fairrd'j lod d'acide d& rartrs-- 

 iwiftalliC^ dacs I'eau une piece de fer pendant une demi-heuiej^U s'gsoift 



